— 279 — 
fitico o grafite, mascherino la perdita di peso dovuta all’elimiuazioue contemporanea 
di CO e C0 2 . 
I due prodotti pirografitici, riscaldati a 1000°, emettono: 
l’ossido grafitico: C0 2 , 4,2 % ; CO, 0,8 % con piccole quantità di idrogeno 
l’acido » » 11,2 » » 4,2 » » » » 
e lasciano come residuo grafite che contiene notevoli quantità di cenere stannica : 
ossido grafitico 4 °/o ceneri 
acido » 2,1 » » 
che altera notevolmente la percentuale di carbonio della grafit“ residua. 
ossido grafitico C 104,8 °/ 0 
acido » » 100,8 » 
In conclusione, l’azione della soluzione cloridrica di cloruro stannoso sui prodotti 
grafitici è parallela a quella del calore. A moderata temperatura, eliminazione della 
più gran parte dell’ossigeno di questi prodotti sotto forma di CO, C0 2 ed H 2 0; poi 
stasi; ed infine, coll’elevata temperatura, grafite. 
Astone della soluzione acquosa di barite sui prodotti grafitici. 
Risultati più concludenti ed importanti ottenni colla soluzione d'idrato bari- 
tico. Ho dapprima ripetuto le esperienze di Berthelot e Petit (*), mettendomi nelle 
stesse condizioni da loro descritte. 
I. Gr. 0,8945 acido grafitico, preparato secondo Brodie dalla grafite Ceylan, si 
misero a contatto, alla temperatura ordinaria, con un eccesso di soluzione titolata di barite 
(si adoperarono 250 cm 3 di acqua baritica, di cui 1 cm 3 conteneva disciolti gr. 0,02(328 
Ba(OH) 2 , in tutto, gr. (3,58 barite). Dopo 24 ore di contatto, di cui 8 ore di agi¬ 
tazione, l’acido aveva assorbito gr. 0,(3304 barite, ossia 70,4 Vo¬ 
li prodotto risultante aveva una colorazione ocra-scuro ; e si vedevano disseminate 
nella massa delle particelle bianche di carbonato baritico. 
Si filtrò, impedendo il più possibile il contatto dell’aria ; e nella soluzione alca¬ 
lina incolora si fece gorgogliare a caldo un eccesso di anidride carbonica II filtrato 
dal carbonato baritico evaporato a secco non lasciò residuo sensibile, segno che non 
s’era prodotto formiato di bario. Il prodotto, ocra-nero, si lavò con acido cloridrico diluito, 
sino ad eliminazione di sale di bario; indi si disseccò a 100-110°. Non deflagra, e, 
riscaldato nel vuoto a 1000 3 , svolge la miscela di CO 3 . CO . H 2 e rimane come re¬ 
siduo grafite che contiene 100 % di carbonio. 
II. Gr. 1,26(34 acido grafitico giallo dalla grafite di Pinerolo assorbirono in 
quattio giorni, a freddo, senza agitazione, gr. 0,7022 barite - 55,4 % ; ed il residuo 
nero, lavato con acido cloridrico sino ad eliminazione di sali baritici solubili, dissec¬ 
cato a 100-110°, non deflagra, e, riscaldato nel vuoto a 1000°, svolge la miscela di 
CO, C0 2 e H 2 , e rimane grafite che contiene 99,6 % di carbonio. 
(*) loc. cit. 
